nl 
DES SUCN EL NNCUORS, 75 
Je fuis donc revenu à a litharge, & plutôt encore au 
minium ; ces chaux donnent, à la vérité, un verre jaune; mais il 
eft poffible, par des préparations que j'indiquerai, de le 
ire devenir un criftal fort blanc, & auffi beau qu'il eft 
poffible de le defirer. La dofe de cette chaux m'étoit indiquée 
par la comparaifon de fa pefanteur avec celle du verre blanc. 
J'ai joint à du fable bien lavé & féché... solivres 9 ones 
Salin de bois le mieux fait. .......,, 25... o. 
Chaux vive en poudre............, 2... 8. 
J'ajoute, pour cinquante livres de criftal, 
vingt-cinq livres de minium, une once, de 
manganefe. 
Er huit onces de nitre de Ja feconde cuite. 
J'avertis que pour tirer d’une compoñition un beau verre 
à ouvrager, il faut une pareille quantité de matière. On n’ob- 
tiendra qu'avec grande peine une belle fonte dans un petit 
vale, appelé chez nous patelin, & dans des expériences faites 
en petit [i). 
(i) On fera fans doute furpris, qu'après avoir avancé dans ce Mémoire, 
e, pour faire de beau criftal, il falloit choïfir le fondant le plus actif, ne 
donner à [a matière vitrifiable que la quantité de fondant qui lui eft nécef- 
faire, & attendre une belle vitrification de la vive chaleur de fon four, 
plutôt que du fecours du fondant; enfin, qu'après avoir dit que le falin doit 
porter 200 liv. de fable par quintal, & le falpêtre, 125 à 150, je ne m'y 
fois pas conformé dans cette compoñition: je crois devoir expliquer au public 
les raifons de cette efpèce de contradiction. 
Je ne devois parler dans ce Mémoire , que des expériences que j'avois 
faites, & qui me mettoient à portée de prélenter des échantillons à l’Aca- 
démie: dans le moment où je l'ai écrit, mon four de verrerie étoit fur fon 
déclin; & ne donnant plus une affez vive chaleur, je forçois malgré moi & 
contre mes principes, la dofe des fondans. 
Depuis que j'ai rétabli mon four, je me conforme à la vive chaleur qu'il 
donne ; & voici ce qui me règle pour mes compofitions. Prenons pour 
exemple un verre dans lequel on fe fera fervi de falpêtre pour fondant. 
Le minium peut porter ou faire vitrifier moitié de fon poids de fable. 
30 livres de fable pour 60 de mnium, 
105$ Jivres de fable pour 70 de fa/pétre, 
ToTAL...r35s livres de fable, 
Go livres de minium, 
7o livres de falpérre, 
PS 
me 
ut à 
